167 



at bekræfte, at Zircon ikke paavirkes af en Blanding af Flussyre 

 og Svovlsyre. 



Gaaende ud herfra forpuffede jeg 0,7870 Gram Zircon, op- 

 løste Slaggen i fortyndet Saltsyre , udvaskede Bundfaldet og 

 behandlede det dernæst i nogle Timer med Flussyre og Svovl- 

 syre. Den heri uopløselige Del af Bundfaldet vejede 0,0665 Gram, 

 saa at altsaa over 90 % af Zirconen dekomponeres ved For- 

 pufningsmethoden. 



Smergel (Handelsvare). 0,827 Gram gav efter Forpufning en 

 Slagge, hvoraf 0,222 Gram ganske vist vare uopløselige i Salt- 

 syre; men ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at de 

 0,096 Gram heraf vare Kvarts , medens Resten indeholdt Chrom 

 og Jern og syntes at bestaa af Chromjernsten (se denne). 



Spinel (New York). Paa de uopløselige Forbindelser af 

 Spinelrækken, altsaa navnlig paa Spinel og Chromjernsten, har 

 Forpufningen kun temmelig ringe Virkning. 



Spinellen, som bestod af veludviklede Octaedre, udpillede 

 af Kalkspath, blev kogt med Saltsyre efter Pulverisationen og 

 derefter udvasket. 



Forpufningen med Salpeter og Kul, har som sagt kun en svag 

 Virkning derpaa, derimod hjælper det betydeligt, om man til 

 Blandingen af Salpeter og Kul sætter 3 Gram Borsyre, idet 

 Mineralet da opløses i den dannede Borax. 



Saaledes behandlet gav 0,7015 Gram Spinel en Slagge, 

 hvoraf kun 0,2030 vare uopløselige i Saltsyre, saa at over 71 'Vo 

 af Stoffet vare opløste. 



Chroinjernsteii (Shetlandsøerne). For at rense Chromjern- 

 stenen for den Blanding af Kvarts, der næsten altid ledsager 

 den, blev den efter Pulverisation smeltet med kulsurt Natron 

 og udkogt, først med Vand, senere med Saltsyre, og var efter 

 den Behandling et kanelbrunt Pulver. Det viste sig imidlertid 

 her, at selv om man efter Forpufningen med største Lethed 

 kan paavise Chromtveilte og Jern i Slaggens saltsure Opløs- 

 ning, angribes dog ikke mere af Mineralet, end at 0,776 Gram 



